78 



F. POCKELS 



Fläche F mit dem El. verbunden. 

 B E B E B E B E 

 <p 0 +3,95 -3,45 +4,0 -3,4 +3,95 - 3,5 +3,95 - 3,6; y 0 = 3,725. 



Also aus allen Beobachtungen: (f> 0 = 3,725, ~ = 0,088. 



6 0 6 0 62 



Die Capacität C war hier kleiner als früher, nämlich ungefähr = ' ' ' ' — 



ö 0,26 • 4jt 



= 0,7; dafür kam aber noch die Capacität der Metallplatten, auf welche der 

 Druck ausgeübt wurde, hinzu, sodass man im Ganzen G = 68 wird setzen 

 können (statt des Werthes 69 bei der Dodekaederplatte). Dann erhält man 

 nach 42): 



— beobachtet : = 2,9 • 10~ 8 , 



P 



- berechnet - — ^ = 2,79 • 10~ 8 . 

 P \ß 



In Anbetracht der Kleinheit der beobachteten Ausschläge ist diese Ueber- 

 einstimmung ganz befriedigend. 



In Betreff des Vorzeichens ist Folgendes zu bemerken. Nach den mit- 

 getheilten Beobachtungen erhielt man bei Belastung negative Ausschläge, also 

 positive Ladung, wenn die Fläche FX mit dem Elektrometer verbunden war. 

 Da nun nach der Bestimmung von d 14 das durch Druck parallel der im 1. Oc- 

 tanten liegenden Octaedernormale entwickelte Moment ebenfalls positiv ist, so 

 folgt , dass diese Octaedernormale die äussere Normale der Fläche F x der 

 Octaederplatte ist. Damit stimmen nun die elektrooptischen Beobachtungen an 

 dieser Platte überein; denn wir waren durch diese am Schluss des § 3 ebenfalls 

 zu dem Resultate gelangt, dass die Fläche F x zur äusseren Normale die Octa- 

 edernormale des ersten Octanten haben müsse. — Das Resultat, dass bei unserer 

 Wahl des Coordinatensystems d u negativ ist, lässt sich nach dem Vorstehenden 

 auch so aussprechen: es wird diejenige Fläche einer Octaederplatte durch Druck 

 positiv elektrisch, welche einer Tetraederfläche des Krystalles zugekehrt ist. Wie 

 in der Einleitung dieses Theiles erwähnt wurde, haben die Herren H a n k e 1 und 

 Lindenberg sowie J. und P. Curie an tetraedrischen Kry stallen von NaC10 3 

 das entgegengesetzte, erstere dagegen an Krystallen mit vorherrschendem Würfel 

 dasselbe Verhalten beobachtet. 



§ 5. Piezooptische Beobachtungen. 



Wie wir schon in § 1 dieses Theiles (S. 32) sahen, braucht man von den Con- 

 stanten a u — a 12 und a 44 , welche dem Ansätze 24) zufolge im Allgemeinen die durch 

 Deformationen erzeugte Doppelbrechung regulärer Krystalle bestimmen, für den 

 vorliegenden Zweck, d. h. die Berechnung der von der Deformation eines Natrium- 



